XIII. Nr. 28. 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



327 



eisen anzusprechen. Eine grosse Menge anderer Ein- 

 schlsse zeigte gleichfalls regulre Formen, dabei aber 

 verhltnissmssig selten Skelettbildungen. 



Im Einzelnen wurden folgende Formen beobachtet: 

 Oktaeder, theils scharf, theils mit gerundeten Kanten; 

 Tetraeder; Durchkreuzungszwillinge von Tetraedern; viel- 

 flchige Formen zum Theil von deutlich hemiedrischem 

 Habitus, zum Theil von holoedrischem. 



Schon die heiuiedrischen Formen sprechen dagegen, 

 dieses Mineral gleichfalls fr Magneteisen zu halten. 

 Dazu kommt, dass es bei gengend heller Beleuchtung 

 mit brauner Farbe durchscheinend wird. Durch sein 

 hohes Relief verrtb dieses Mineral seinen hohen Brechungs- 

 exponenten, sodass bei der Uebercinstimmung der Krystall- 

 formen, wobei besonders auch auf die heiuiedrischen 

 Formen Gewicht zu legen 

 ist, sowie bei der Hhe 

 des Brechungsexponenten, 

 die Vermuthung, dass die 

 kleinen Krystllchen Dia- 

 manten sind, nahe lag. 

 Diese Vermuthung wurde 

 durch die weiteren Experi- 

 mente zur Gewissheit. 



Zunchst behandelte 

 ich die Schmelzflsse durch 

 Kochen in einem Gemisch 

 von Flusssure und Salz- 

 sure, dampfte bis beinahe 

 zur Trockenheit ein, ber- 

 goss dann mit Schwefel- 

 sure und dampfte aber- 

 mals bis zur vlligen 

 Trockenheit ein; nach 

 schwachem Glhen ber- 

 goss ich den Rest mit 

 Salzsure, wobei beinahe 

 die ganze Masse in Lsung 

 ging. Der geringe Rck- 

 stand wurde von der Salz- 

 lsung nicht durch Abfil- 

 trireu, sondern durch Ab- 

 saugen der Flssigkeit 

 nach lngerem Stehen- 

 lassen mittelst unten um- 

 gebogener Capillarrhren 

 getrennt. Dieser Rck- 

 stand wurde nun noch mehrfach, in der Regel 4 oder 5 

 Mal, in gleicher Weise mit Flusssure und Schwefelsure be- 

 bandelt und zum Schluss mit reinem Wasser ausgewaschen, 

 wobei ich jedoch wiederum kein Filter benutzte. Bei der 

 mikroskopischen Untersuchung des Rckstandes waren 

 die braunen, regulren Krystllchen in jedem Prparat in 

 grosser Menge vorhanden. Daneben zeigte sich noch ein- 

 anderer Krper, der bei vielen Schmelzflssen dem Volumen 

 nach die Hauptmenge des Rckstandes bildete und ber 

 den wir spter noch einiges mittheilen wollen. Die regu- 

 lren Krystllchen, deren Unlslichkeit in Flusssurc und 

 Schwefelsure schon durch diese Art des Isolirens nach- 

 gewiesen war, wurden nun noch mit Salpetersure, mit 

 Knigswasser, mit einer Lsung von chlorsaurem Kali 

 in concentrirtcr Salpetersure und anderen Reagenzien 

 behandelt. Sic waren auch durch diese unangreifbar, 

 wie dies dem Diamanten zukommt. 



Die Bestimmung des spezifischen Gewichtes gelang 

 dadurch, dass ich die kleinen Krystllchen in eine 

 Kammer von */ l0 mm Dicke in Methylenjodid vom speci- 

 fischen Gewicht 3,316 einlegte. Unter dem Mikroskop 

 konnte man bei geneigtem Objecttisch nun sehr deutlich 



sehen, wie die frei schwebenden Krystllchen sehr lang- 

 sam im Gesichtsfelde aufstiegen, sich also thatschlich 

 senkten. Diese Langsamkeit der Bewegung beweist, dass 

 der Unterschied des speeifischen Gewichtes usserst ge- 

 ring ist, dass die Krystllchen aber schwerer als die um- 

 gebende Flssigkeit sind. Das speeifische Gewicht des 

 Diamanten ist bekanntlich 3,5. Auch die Grsse des 

 Brechungscxponenten machte sich bei den im Methylen- 

 jodid schwebenden Krystllchen sehr deutlich bemerkbar. 

 Methylenjodid hat einen Brechungsexponenten von 1,74. 

 Der Brechungsexponent des Diamanten betrgt 2,42. Bei 

 den geringen Mengen und bei der winzigen Kleinheit der 

 Krystllchen, deren grosse Mehrzahl unter Vinoo mm Durch- 

 messer hatte, whrend die grsseren einige Tausendstel mm 

 und ausnahmsweise '/ 100 mm maassen, habe ich als vllig 



aussichtslos es nicht unter- 

 nommen, die Kohlensure, 

 welche sich durch Ver- 

 der Diamanten 

 chemisch nachzu- 



brennung 



Dagegen habe 



Verbrennungs- 

 vllig aus- 

 schlug 



Fig. 3. 



Isolirte Diamanten; a ist ein Durchkreuzungszwilling zweier Tetraeder. Kiuige 

 Glassplitter (bb) rhren von den bei der Prparation benutzten Rhrchen her. 



Vergr. ca. 700. 



bildet, 

 weisen. 



ich das Verschwinden der 

 regulren Krystllchen 

 beim Glhen im Sauerstoff 

 durch eine Reihe von Ex- 

 perimenten festgestellt. 

 Zunchst musste eine Vor- 

 richtung geschaffen wer- 

 den, welche das Weg- 

 blasen der feinen Stauh- 

 hen durch den Sauerstoff- 

 strom des 

 apparates 



sehliesst. Ich seniug in 

 ein Platinblech eine halb- 

 kugelfrmige Vertiefung 

 ein, brachte den diamant- 

 haltigen Rckstand feucht 

 in die Hhlung und bog 

 dann das Platinbleeh der- 

 artig briefcouverthulich 

 um, dass die Hhlung 

 vllig staubsicher einge- 

 schlossen war. Dieses 

 Platinschiffchen wurde nun 

 in die gleichfalls aus Platin 

 bestehende Rhre des 

 Verbrennungsapparates gebracht und zu heller Rothgluth 

 whrend des Durchstrmens des Sauerstoffs erhitzt. Ehe 

 nach Beendigung des Versuches das Platinschiffchen 

 wieder auseinander gebogen wurde, wurde ein kleiner 

 Tropfen destillirtes Wasser an den Rand desselben ge- 

 bracht, sodass der im Platinschiffchen vorhandene Rck- 

 stand beim Aufbiegen nicht verstuben und dadurch ver- 

 loren gehen konnte. Wann ich das Platinschiffchen dann 

 geffnet hatte, so fgte ich etwas mehr destillirtes Wasser 

 hinzu, kratzte den Boden mit einem feinen Stbchen aus 

 Platin oder Glas krftig ab und brachte die gesammte 

 Flssigkeit mit allem in dem Platinschiffchen noch vor- 

 handenen Staub auf einen Objecttrger, dann dampfte 

 ich das Wasser ab und bedeckte mit Canadabalsam und 

 einem dnnen Deckglschen. Es zeigte sich nun, dass 

 der bereits oben erwhnte amorphe Krper in kleineren 

 und grsseren Splittern vorhanden war, whrend die regu- 

 lren Krystllchen verschwunden waren. Es waren regel- 

 mssig Controlprparate aus demselben diamanthaltigen 

 Rckstnde ausgefhrt worden, und wenn die regulren 

 Krystllchen nicht verbrannt wren, htte man, wie dies 

 die Controlprparate bewiesen, in jedem einzelnen Pr- 



